BEITRAGE ZUR METALLURGISCHEN KRYSTALLKUNDE. 237 



6 P. 6B. (PL XV. Fig. 7. Ann. d. m.J 

 2A. 6E. (Fig. 3. K.J 



2A. 12EA\ (Fig. 5. K.J 

 6E. i2EA\. (Fig. 6. K.J 

 2A. 6E. 12EA\ (Fig. 2. K.J 

 2A. CE. 12EA\ (Fig. 8. K.J 



f c 



2 A. 12EA%. i2EA\. (Fig. 7. K.J 



2 A. 6E. i2EA\. i2EA{ (Fig. 9. K.J 

 Was die Structur des krystallisirten Zinkoxydes betrhTt, so entsprechen, wie 

 schon Breithaupt bemerkt hat 1 ), die Bliitterdurchgange den Seiten- und 

 Endflachen des regular sechsseitigen Prisma 2A.6E. Nach den Endflachen 

 gelingt die Spallung leichter als nach den Seitenflachen. Dass hierin zwischen 

 dem als Hiittenproduct sich findenden Zinkoxyde und dera natiirlichen aus Nord- 

 amerika, welches, so viel ich weiss, in ausgebildcten Krystallen bis jetzt nicht 

 vorgekommen ist, eine Ubereinstimmung Statt findet, babe ich bei einer frti- 



Gelegenheit gezeigt 2 ) 



Kupferoxydul. 



4 



Das Vorkommen von Krystallen von Kupferoxydul in der Kupfergaar- 

 schlacke hat bereits Mitscherlich erwahnt 3 ). Auch hat Kersten be- 

 merkt, dass in den letzten Schlacken vom Kupfergaarmachen zuweilen zarte. 

 cochenillrothe, demantglanzende Blaltchen von Kupferoxydul sich finden 4 > 

 Dieselbe Beobachtung habe ich an Schlacken gemacht, welche bei dem Gaar- 

 niachen des Kupfers im Spleissofen oder auf dem grossen Gaarheerde zur 

 Ocker bei Goslar gegen das Ende der Arbeit fallen. Diese Schlacken sind 

 sehr reich an Kupferoxydul, bestehen theilweise beinahe ganz daraus. Sie 

 haben eine rothbraune Farbe, und einen unebenen, wenig fellarlig glanzenden 

 Bruch. Haufig bemerkt man auf diesem einzelne, stark gliinzende, krystallini- 





1) Vollst. Charakteristik des Mineralsystems. 3te Aufl. S. 324. 



2) Studien des Gotting. Vereins Bergm. Fr. V. S. 219. 



3) Uber das Verhaltniss der Krystallform zu den chemischen Proportioned i. d. Ab- 

 handl. d. Kon. Akademie d. W. zu Berlin a. d. J. 1822 u. 1823, S. 25. 



4) Poggendorffs Annal. Bd. 49. S. 358. 



Phys. Classe. IV. Ee 



